i33 U R A 



rayer par le couteau , et sa raclure n'offre point de couleur 

 ni d'éclat différens. Sa pesanteur spécifique , beaucoup 

 plus considérable que celle de Turane oxydé , est de 6,87 

 d'après Guyton-de-Morvaux ; de 6,53, selon M. Haiiy; et de 

 7,5o , suivant Klaproth. 



Il est complètement infusible au chalumeau , sans addi-j 

 tion ; avec le borax ou la soude , il donne une scorie grise 

 terreuse ; avec le phosphate de soude, il produit des globules 

 verts transparens ; ilse dissout incomplètement dans les acides 

 sulfurique et muriatique ; mais il se dissout entièrement dans 

 les acides nitrique et nitro-muriatique, et forme alors des 

 dissolutions d'un jaune orangé pâle ; en y ajoutant du prus- 

 siaie de potasse , l'urane se précipite en brun-rouge , etc. 



Selon Klaproth, l'urane oxydulé de Joachimsthal est 

 composé de : 



Urane oxydulé. . . . 86,5 

 Fer oxydulé , noir. . . 2,5 

 Plomb sulfuré. . . . 6,0 



Silice 5,6 



L'urane oxydulé se trouve avec les mines de plomb et 

 d'argent dans les roches primitives. Il est communément ac- 

 compagné de plomb sulfuré , de cuivre pyriteux , de fer hy- 

 draté , de chaux carbonatée , de quarz, de baryte sulfatée , 

 et beaucoup plus rarement d'argent natif, d'argent sulfuré , 

 d'argent antimonlé sulfuré, d'argent blanc, de cobalt arse- 

 niaté ou oxydé , d'arsenic natif et d'urane oxydé. 



On l'indique dans le micaschiste à Johangeorgenstadt , 

 Schnéeberg et Wieseûlhal, en Saxe. On en trouve aussi dans 

 la même contrée, à Annaberg et Marienberg ; il est dans le 

 granité à Joachimsthal, en Bohème. On le rencontre encore 

 à Wolfendorf , en Bavière; àKonigsberg, enNorwége; et 

 en Angleterre, près Tol-Carn,.et Tincroft, en Cornouailles. 

 L'urane oxydulé a été long-temps confondu avec le zinc 

 sulfuré ou blende , et c'est pour cela qu'on l'avoit nommé 

 blende de poix , pechblende ; mais sa pesanteur seule le fait re- 

 connoître aussitôt; sa poussière noire,et Tabsencede lames,le 

 distinguent encore du même minéral et du schéelin ferruginé, 

 Nous mentionnerons ici deux minerais d'urane qui parois- 

 sent devoir être placés à la suite de Vumne oxydulé. 



Lie premier est Yurane oxydulé sîliclfère ( id. , Lucas ; 

 uraniie ou mine dhtrane siliceuse^ Delam.), dont Lampa- 

 dius a retiré , par l'analyse : urane , 35 ; fer , 7,5o ; silice , 

 50 ; alumine , 3,5o. Ce minéral est d'un brun noirâtre , facile 

 à briser , à cassure conchoïde et brillante, Il se trouve à 

 Siebenlehu , près Freyberg, en Saxe. 



